C H Y M I E. 



»74 ABRECE DES MEMOIRES 



.uiiij& cettc partie depend de la proportion du plomb employe, de h 

 quantity d'argent que le plomb contenoit lui-meme, de la grandeur & 

 de la maticre de !a coupelle : voilh pourquoi on prelcrit la grandeur & 

 jinnee iJjS. '*• conftruftion de la coupelle, qu'on iixe la quantite de plomb ; qu'on 

 n'emploie qu'une efpece de plomb, qu'on peut fuppofer, fans erreur, ne 

 pal contenir d'argent. Avec ces precautions, un eflai bien fait eft regards 

 julqu'ici comma lurlilant dans I'ufage ordinaire; cependant il arrive quil 

 refte une petite portion de litliarge unie k I'argent, & que le plomb a en- 

 iraiiie dans la coupelle une petite partie d'argent : ces deux quantites peu- 

 veiit ne pas fe compenfer. Si done on veut une exadlitude plus grande, 

 il faut tenir I'argent plus long-temps en bain dans la coupelle , y ajouter 

 du plomb ^ plulieurs reprifes : alors le bouton d'argent eft audi pur qu'il 

 pcut I'etre; mais la quantity que la litharge a entrainee, ne peut plus etre 

 iKgligee : il faut done la revivifier , la purifier enfin , & tenir compte du 

 petit bouton d'argent que donne cette nouvelle operation •, il faut meine 

 en retrancher celui qui fe trouvoit dans le plomb qu'on a employe , puif- 

 qu'il eft trcs-difficile de fe procurer du plomb parfaitement pur. Telle eft 

 la methode pour les effais d'argent, propofee par M. Tillet. 



II reftoit quclques nuages fur la methode d'eflayer Tor : dans cette me- 

 thode , aprcs avok fepare de leur alliage les deux metaux parfaits , on les 

 fepare I'un de I'autre par I'operation du depart. Cette operation confifte 4 

 niSler i un morceau d'or & d'argent, une quantite d'argent pur, telle 

 qu'apres le melange , le rapport de I'argent \ Tor foit ^peu-pres i i i : 

 on reduit cette maffe en lame , on lui donne la forme d'un cornet ; ce 

 cornet fe place dans I'eau-forte, & lorfqu'elle cefle d'agir, on fait recuirc 

 jle cornet , qui eft fuppofe alors d'or abfolument pur. Des effais fails avec 

 foin , par la meme methode, ayec des eaux-fortes de la meme force, 

 donnoient des refultats differens-, & il falloit demeler la caufe de ces va- 

 riations & les corriger. 



M. Tillet imagina de meler enfemble des quantites determinees d'or & 

 d'argent, de la purete defquelles il etoit alUire; d'y unir un peu de-cui- 

 vre, de traiter ces alliages dont la proportion lui etoit connue , de cher- 

 cher ^ feparer I'or & I'argent du cuivre, puis I'or de I'argent, & d'obferver 

 dans quelles operations les refultats de I'experience diftereroient de la 

 quantite reelle; il a foumis un grand nombre de fois, aux memes opera- 

 tions repetces, un morceau ainfi allie, tenant compte \ chaque fois de la 

 partie de metal partait entraine par des coupelles, & prefque toujours il 

 a obtenu une quantite de metaux parfaits plus grande qu'elle ne devoit 

 etre : enfin , il a vu que dans cette operation la purification n'etoit point 

 parfaite ; que ce defaut ne venoit pas d'une portion de cuivre retenue p.ir 

 I'or, puifqu'on retrouvoit cet excedent lorfqu'on ne traitoit qu'un me- 

 lange d'or & d'argent •, qu'il falloit I'attribuer i une portion dc litharge 

 que I or retenoit , qu'on parvenoit S» Ten faire feparer par une (imple fii- 

 fion ; que le moyen de faire un eftai plus jufte etoit done d'employer fuc- 

 cellivement la quantite de plomb , afin d'entretenir le bouton dans une 

 fuiion plus longue •," qu'alors , la quantite de fin abforbee par la coupelle 



